WeldingTechnology Vol.43 No.12 Dec. 2014 焊工之友 83 文章编号:1002-025X(2014)12-0083-02 细长厚板件火焰切割变形的控制 丁天波, 易红军, (青岛海西重机有限责任公司,山东 青岛 266530) 摘要: 重点介绍了细长厚板件的切割变形规律, 通过采取 “局部留桥” 25mm 长一段不切断) 的措施, 完成长条板件的火焰 切割和 并控制了火焰切割变形。关键词: 细长厚板件; 切割变形; 控制方法 中图分类号: TG482 文献标志码: 的自升式海洋工石油工程生活平台,桩腿为圆筒形, 筒体背部的拉筋材质是 EQ43 高强调 60mm, 000mm, 300mm, 长宽比为 23.3, 是典型的厚板细长 且在长度方向仅在单边切割焊接坡口,最后 零件的旁弯变形量要求在 mm以内, 而常规的火焰 切割必然出现 30 mm 以上的旁弯变形。 切割变形产生的机理单个细长条零件采用常规方法切割时, 先切割 条长边受热膨胀和冷却时均受未切割钢板冷金属的制约, 不能自由变形而产生内应力, 长边在切割时同样受热膨胀,冷却时仅受第 边的制约,冷却时产生的拉应力远大于第 提供的制约力,从而使工件产生旁弯变形, 工件从 后焰切边向先切割边方向拱起。 如果工件两条长边同时切割, 则作用力相互抵 工件不会出现旁弯,但本工件在长条零件切割 完毕后, 还要单独在其中一条长边上切割焊接坡口, 这又会产生与常规切割方法一样的旁弯变形, 出现 这种情况只有寄希望于下道矫正工序, 但调质高强 钢厚板一般不允许使用机械方法矫正, 防止工件产 生矫正裂纹, 热矫正也有严格的温度控制要求, 尽可能避免矫正,应在下料环节减小旁弯变形。 收稿日期: 2014-09-01 减小厚板细长条板切割变形的工艺措施热切割变形的特点即在工件受热后到冷却过程 热应力会导致工件产生变形,如果工件在变形 过程中受到刚性力量干预 待工件完全冷却后内应力平衡,在撤去刚性外 工件内只有内应力而无变形产生,就像常规切割方法中的第 条长边切割时基本无变形一样, 根据这一特点, 笔者制订了以下切割工艺, 确保工件无变形。 工件、 钢板信息及切割参数如下: ReL430 MPa) 60mm 300 mm 000mm, 60mm1 870 mm7 030 mm, 数量若干。 规格割嘴